Ueber das Aluminium. 185 



Vertreter des Silbers verzichten iimss. Die einzigen 

 Heeren bekannt gewordenen Anwendungen des Alumi- 

 niums sind: a) zu sehr kleinen Gewichtsstücken für ganz 

 feine Waagen, welche in Folge der Leichtigkeit des Me- 

 talles viel grösser ausfallen und daher weniger leicht 

 verloren gehen, auch leichter genau zu justiren sind, als 

 die von Messing, Argentan oder Phitin angefertigten; 

 h) zu galvanischen Apparaten, in welchen es statt des 

 kostbaren Platins und der in vielen Hinsichten unbeque- 

 men Kohle grosse Vortheile verspricht. Für diese letztere 

 Anwendung ist auch in dem Falle eines nicht sehr nie- 

 drigen Preises auf eine allgemein verbreitete Anwendung 

 des Aluminiums zu rechnen. 



Kar mar seh hat das von Paris mitgebrachte eisen- 

 haltige Aluminium auf seine physikalischen Eigenschaften 

 und sein Verhalten bei mechanischer Bearbeitung unter- 

 sucht und theilt darüber Folgendes mit. 



1) Farbe. Eine reine blanke Fläche des Aluminiums 

 erscheint grauweiss von einer Nuance, welche zwischen 

 der Farbe des Zinns und der des Zinks liegt. 



2) Gefüge. Die Bruchflächen zeigen eine körnige 

 Textur, welche aber desto feiner sich darstellt, je mehr das 

 Metall einer mechanischen Bearbeitung unterworfen war. 



3) Spec. Gewicht. Es wurde theils von Heeren, 

 theils von Kar mar seh an verschiedenen Probestückchen 

 untersucht. 



a) Ein in offenen Einguss gegossenes Stäbchen, 

 nicht ganz von der Dicke eines kleinen Fin- 

 gers (Pariser Originalformat), 20,856 Grm. 

 wiegend, ixui der oberen Fläche stark porös, 

 zeigte (Kar mar seh) 2,7302. 



h) Ein ähnliches Gussstäbchen, obenauf eben so 



porös, 28,370 Grm. (Karmarsch) 2,7605. 



c) Ein Stück des Stäbchens a), nachdem die 

 porösen Stellen abgefeilt waren, 10,670 Grm. 



(K a r m a r s ch) 2, 7 694. 



d) Das Stück c), nachdem dasselbe durch Ent- 

 nehmung einer Probe etwas vermindert war, 



9,471 Grm. (Heeren) 2,7636. 



e) Blech, ungefähr von Messerrückendicke, aus 

 einem Theile des Stäbchens a) gewalzt, 9,085 

 Gramm (Karmarsch) 2,7698. 



f) Papierdünnes Blech, durch fortgesetztes Aus- 

 walzen des vorstehenden erhalten, 1,420 Grm. 

 (Heeren) ^ 2,7979. 



